system: [SYSTEM]

user: 2. 秸秆改性方法综述 目前常用的材料改性方法有酸碱改性法、有机试剂改性法、无机试剂改性法、氧化反应法、高温法等，具体方法及效果如下： 2.1. 酸、碱改性法及效果 酸、碱改性是指通过酸液或者碱液浸泡来改变稻草秸秆的组成和结构，从而增强其吸附重金属能力的一种方法。酸、碱处理可降低木质素和半纤维素含量，提高纤维素含量，增加表面官能团。 陈晓浪 [ 2 ] 等采用酸处理、碱处理与球磨研磨法相结合对稻草秸秆进行改性处理。对处理前后的水稻秸秆纤维的化学结构与热稳定性能进行了测试表征。通过观测发现，改性大量去除了纤维中的木质素和半纤维素，提高纤维素的比例。而且增强了热稳定性，提高了分解温度。 朱灵峰 [ 3 ] 等用NaOH改性玉米秸秆，并用改性后的秸秆吸附Cu 2+ 。实验用控制变量法研究秸秆的添加量、温度和溶液PH值等条件不同时的平衡吸附率。结果表明：不同条件对吸附效果有部分影响，PH影响最显著。 汤琪 [ 4 ] 等用硝酸改性稻草秸秆，得到硝酸改性稻秆吸附剂。实验以200 mL的起始浓度为300 mg/L的含Pb 2+ 废水得到：当投加4 g改性秸秆，调节PH = 6，在20℃下吸附3 h时，Pb 2+ 的吸附率最大，为94.31%，吸附量为14.15 mg/g。 A.A. Swelam [ 5 ] 等用氢氧化钠改性稻草秸秆。通过傅氏转换红外线光谱分析和吸附等温线模型表明，氢氧化钠去除了纤维素表面的天然油脂和蜡质层，提高了表面粗糙度，增加了表面活性基团。实验表明，改性秸秆对Fe 3+ ，Cu 2+ ，Co 2+ ，Ni 2+ ，Cd 2+ 和Pb 2+ 均有较好的吸附效果。 2.2. 有机试剂改性法及效果 有机试剂改性法是常用的一种改性方法。目前在秸秆改性中已经用到的有机试剂有：丙烯腈、胺基试剂、巯基乙酸、磷酸氢二胺、吡啶和二氯甲烷等。 陈德翼 [ 6 ] 等以有机试剂丙烯腈改性玉米秸秆，研究改性玉米秸秆对水中的Cu 2+ 、Pb 2+ 、Cd 2+ 吸附效果，用双组分竞争模型和LCA模型对实验结果进行拟合。结果表明改性玉米秸秆对三种金属离子的最大吸附容量分别为9.34，31.8和12.7 mg/g。吸附剂对Cd 2+ 的吸附受到Cu 2+ 和Pb 2+ 抑制，抑制效果与Cu 2+ 和Pb 2+ 浓度成正比；低浓度时，该材料的吸附顺序从大到小为Cu 2+ 、Pb 2+ 、Cd 2+ ；高浓度时为 Pb 2+ 、Cu 2+ 、Cd 2+ 。 谭婷 [ 7 ] 等用不同种胺基试剂改性稻草秸秆，然后吸附多种金属离子。SEM表征表示改性前的天然稻草纤维表面光滑、结构致密；而经乙二胺改性后的稻草纤维，其表面变得粗糙、凹凸不平，沟壑、裂纹显著增多，这表明稻草纤维的结构在改性反应中发生了很大的变化，胺化效果较好，改性后的纤维微孔得到了充分的扩张。XRD分析表明在胺基棉纤维的制备过程中，部分结晶区转化为非晶区。乙二胺基改性后的稻草纤维吸附效果最好。 高宝云 [ 8 ] 等用氢氧化钠、巯基乙酸改性玉米秸秆，研究改性秸秆对溶液中的重金属离子吸附效果。改性秸秆的表面发生了一定的变化；通过红外光谱观察，证实有大量羟基、氨基和巯基乙酸被引入吸附剂中。实验证明，经改性的秸秆粉末对重金属离子的吸附率可达97%以上，而对照组未改性秸秆不到5%。改性秸秆在PH为5~7时对Hg 2+ 吸附趋于平衡，对除Pb 2+ 外的其余重金属离子吸附能力在PH 6~9时达到最大值。 韩彬 [ 9 ] 等用磷酸氢二胺改性稻草秸秆制备活性炭。结果表明，磷酸氢二胺的浸泡可以明显的增加样品的比表面积从而增加其吸附性能。 Jingjing Wang [ 10 ] 等用吡啶和二氯甲烷等改性稻草秸秆制备氨基酸吸管吸附Pb 2+ 和Pt 4+ 。实验结果表示，Pb 2+ 在氢离子浓度为1 mol/L时达到最大吸附，而Pt 4+ 在氢离子浓度为0.1 mol/L时达到最大吸附。1个小时内即可达到吸附平衡，且吸附能力随温度升高而增加。1 min通过1 ml时效果最好。 2.3. 无机试剂改性法及效果 李勇 [ 11 ] 等用氯化锌作为活化剂，用640 W的微波照射稻草秸秆4 min，对其进行改性。秸秆中的木质素和半纤维素紧紧围绕着纤维素，使得Cu 2+ 与纤维素不能充分接触而发生螯合等反应，从而去除Cu 2+ 。氯化锌能破坏小麦秸秆中纤维素分子的内部结构，降低其结晶度，增加溶解态的比例，提高对金属离子的吸附能力。实验证明，加入0.2 g秸秆并调节PH = 6，经8小时反应达到平衡时，吸附效果最好。而且改性秸秆对Cu 2+ 的吸附效果符合吸附等温线以及准二级动力学方程。ΔG < 0，该吸附反应属于自发反应。 许桂花 [ 12 ] 等先用氯化锌溶液浸泡玉米秸秆24小时，后用微波活化3分钟，然后漂洗、调PH对玉米秸秆进行改性，吸附水体中重金属Pb 2+ 。实验表明，在25℃下，加入0.2 g改性秸秆调节PH值为6.0~8.0，经过40 min达到平衡时，初始浓度不大于30 mg/L的含Pb 2+ 的废液吸附率可达到94.57%。其吸附效果可以用吸附等温线较好的拟合。 蒋小丽 [ 13 ] 等也采用微波加热一氯化锌活化法对玉米秸秆进行改性，探讨不同因素对废水中Cu 2+ 去除率的影响。实验表明，改性秸秆对模拟废水中Cu 2+ 的去除率可高达90%以上；当PH值在5.0~6.0之间、温度为30℃~35℃、吸附剂投加量为20 g/L，吸附时间为60 min时达最佳去除效果。 刘江国 [ 14 ] 等采用氯化锌和微波改性玉米秸秆去除废水中Cu 2+ 。结果表明：对质量浓度 ≤ 50 mg/L的Cu 2+ 废水，在秸秆投加质量为0.3 g (质量浓度6 g/L)、pH为6.5~7.0、吸附温度298 K、吸附平衡时间35 min条件下，对Cu 2+ 的吸附率约97.2%，吸附量约10 mg/g。 Ying Wu [ 15 ] 等用氯化锌改性秸秆。实验证明，随着PH增大，Ni 2+ 吸附率增加，在PH = 6时，吸附率最大，达到99.7%。根据Langmuir的等温线拟合，改性秸秆的理论最大吸附能力为9.17 mg/g和10.45 mg/g，分别在303 K和313 K。 2.4. 氧化反应改性法 刘婷 [ 16 ] 等用高锰酸钾和乙二胺改性稻草秸秆并吸附Pb 2+ 。室温下调节PH为5~5.5，固液比为2 g/L时，吸附1.5小时，吸附率可达98.7%；PH在3~8之间时，Pb 2+ 的吸附率可均达到80％以上。吸附过程符合二级动力学吸附过程，饱和吸附容量达到156.9 mg/g。混凝后的选矿废水中的经过改性稻草秸秆吸附后可以达到国家排放标准。 胡振东 [ 17 ] 等采用氢氧化钠和高锰酸钾对稻草秸秆进行改性。通过扫描电镜观测和红外光谱表征分析，碱蒸煮和强氧化使分子结构遭到破坏，秸秆内部氢键断裂。同时改性秸秆的比表面积增大，为吸附效果增强提供了可能。通过平衡吸附法对比试验表明，吸附平衡量由6.31 mg/g提高到9.11 mg/g；同时Cu 2+ 、Cr 3+ 对Pb 2+ 吸附有拮抗作用。 2.5. 高温改性法 佟雪娇 [ 18 ] 等通过高温将稻草秸秆制备成稻草炭，红外光谱的结果表明，稻草炭表面带有丰富-COOH和-OH等有机官能团，这些官能团能与Cu 2+ 发生络合反应形成表面络合物。用等温吸附曲线表示稻草炭对Cu 2+ 的吸附特征，稻草炭对Cu 2+ 的吸附率随着PH升高而增加。 郝红英 [ 19 ] 等通过高压蒸汽闪爆技术、稀碱蒸煮改性植物秸秆制备吸附剂吸附Cu 2+ 和Cd 2+ 。通过吸附实验表明，用蒸汽闪爆物理方法可以纯化天然植物秸秆纤维素，在2小时即可实现对Cu 2+ 和Cd 2+ 最大吸附，最大吸附量分别为51.8 mg/g和50.7 mg/g，而且吸附规律基本符合Freundlish等温吸附式。 2.6. 五种秸秆改性方法的比较 五种秸秆改性方法改性的稻草秸秆在一定程度上提高了对重金属的吸附能力，且吸附规律都基本符合等温吸附式。 对五种方法进行比较，无机试剂氯化锌加微波法改性，其操作较为方便，对Cu 2+ 、Ni 2+ 、Pb 2+ 具有较好的效果。高温改性后秸秆对Cu 2+ 和Cd 2+ 的吸附效果提高最为明显。有机改性、氧化还原反应改性、无机化学改性法，均需在操作中加入新的有机试剂或者无机试剂，操作较为复杂；高温物理改性方法，具有改性时间短、实际操作方便的优点，且提效明显。两种或两种以上改性方法联用，具有较好的效果，也是今后的研究方向。